system: [SYSTEM]

user: 3. 分子印迹聚合物在水体中的应用 3.1. MIP在无机组分分离中的应用 垃圾无机物中的重金属类物质会导致严重的健康疾病，对人类的危害极大并被认为是最严重的环境污染物，尤其是镉，铅等长时间接触即使是很低浓度也会导致肾功能不全，心血管疾病。而已经提出的大量消除重金属污染物的方法，包括化学沉淀、氧化还原法、电化学处理、膜过滤，吸附等 [ 7 ] [ 8 ] ，其中吸附方法由于其高效率，便利性，可以通过适当的解吸处理就能将吸附剂再生利用而受到广泛关注 [ 9 ] [ 10 ] 。活性炭，树脂等。然而吸附时间较长，吸附效率低，成本高，限制了它们的应用。而分子印迹技术因其具有针对特定物质的选择性识别能力，具有高选择性低成本，耐用性，可重用性，得到广泛的应用。 刘坪鑫等 [ 11 ] 首次以异烟酸为功能单体，以Mo(VI)为印迹模板分子，以氨基化二氧化硅为支撑体，正硅酸乙酯为交联剂，采用溶胶–凝胶法制备Mo(VI)分子印记吸附剂，并采用索氏提取和酸洗的洗脱方法成功的达到了洗脱模板分子的目的，且符合吸附过程规律，首次回用后性能削减不大，对Mo(VI)去除率仍在90%左右，而再生5次后去除率仍保持在85%左右，仅下降约6%，且吸附剂表面形态结构经扫描电镜观察后变化不大，仍保持原有的表面特性，通过配位作用与目标离子相结合，从而形成分子印迹吸附点，达到选择性识别的目的。 Esen C.等 [ 12 ] 通过无表面活性剂聚合制备了聚(甲基丙烯酸羟乙酯-共-甲基丙烯酰谷氨酸) p(HEMA-MAGA)纳米球，并用于吸附水中的Cd 2+ 离子。通过无表面活性剂乳液聚合制备纳米球，通过测试实验表明Cd 2+ 离子的吸附量随着PH的增加而增加，并在PH = 4.0达到一个最高值，p(HEMA-MAGA)纳米球可以重复使用，在连续吸附和洗脱操作中不会损失其初始性质。 铅是电子行业、印刷电路板行业、铅蓄电池等废水中的主要污染物，由于钱的毒性和特性，所以对铅在环境中的标准要求很高。Girija P.等 [ 13 ] 采用分子印迹技术，制备了一种新型Pb(II)离子印迹海藻酸互穿的聚合物网络(IPN)，用于去除Pb(II)离子。在藻酸存在下，用丙烯酰胺合成Pb(II)离子印迹藻酸盐和N，N-亚甲基-双丙烯酰胺(NNMBA)交联的聚丙烯酰胺基IPN。研究了基质对Pb(II)离子的吸附效率和对IPN上的金属离子如Zn(II)，Cu(II)和Cd(II)离子的选择性的影响。分离过程遵循吸附分离规律。基于Pb(II)离子印迹IPN的填充柱，采用印迹方法开发了一种高选择性的水溶液中Pb(II)离子吸附剂，开发的聚合物可用于来自废水中Pb的选择性吸附。 Liu Y.等 [ 14 ] 制备了高度热响应的磁性Sr(II)-印迹聚合物(Sr(II)-TMIIP)成功地合成了一种潜在的有效吸附剂，用于有效吸附水中的Sr(II)。首先，通过简单的聚合物介导的自组装方法制备负载磁性聚乙烯亚胺的中孔SBA-15 (Fe 3 O 4 @PEI-SBA-15)。然后，通过用3-(甲基丙烯酰氧基)丙基三甲氧基硅烷(MPS)改性，赋予Fe 3 O 4 @PEI-SBA-15表面活性乙烯基。借助乙烯基团，添加Sr(II)的情况下，使N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)的自由基聚合，甲基丙烯酸(MAA)和N，N-亚甲基双丙烯酰胺(BIS)自由聚合，将2，2-偶氮二异丁腈(AIBN)作为引发剂，制备了涂覆在Fe 3 O 4 @PEI-SBA-15上以Sr(II)为模板的分子印迹膜。通过傅立叶透射红外光谱(FT-IR)，X射线衍射仪(XRD)，热重分析(TGA)，扫描电子显微镜(SEM)，透射电子显微镜(TEM)表征所制备的Sr(II)-TMIIP。而后进行了批量模式吸附研究，以研究Sr(II)-TMIIP的特异性结合动力学，吸附平衡和选择性识别能力。吸附平衡实验表明，吸附量强烈依赖于温度，并在低临界溶解温度(LCST)附近达到最大值。再生实验表明，通过调节温度可以重复吸附和解吸。与非印迹聚合物(NIP)相比，Sr(II)-TMIIP具有良好的温度响应和优异的选择性和可重复性，可用于Sr(II)3分离和控释。 王小骥等 [ 3 ] 制备了一种能够选择性吸附Cd 2+ 的磁性印迹壳聚糖颗粒，该壳聚糖是以Cd 2+ 为模板，通过分子印迹技术将磁性的Fe 3 SO 4 纳米粒子包裹入壳聚糖粒内，此时壳聚糖球具有磁性，结果表明磁性印迹壳聚糖球粒对Cd 2+ 具有很高的选择性吸附能力，能够利用磁性分离的方式，在外界磁场的作用下方便快捷地与水体发生分离 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] ，从而实现对水体中重金属离子的移除与回收，将饱和吸附后的磁性印迹壳聚糖球粒浸泡在0.01 mol/L HCL溶液12 h处理后即可实现Cd 2+ 的移除。在重复循环5次后，最大吸附能力为0.78 mmol/g达到初始值0.85 mmol/g的90%。 而后Cen S.等 [ 20 ] 制备了选择性吸附的磁性离子印记介孔二氧化硅(MIIMS)纳米复合材料，被γ-(氨基乙基氨基)丙基螯合基团官能化，用于特异性识别和快速去除废水中有毒重金属离子，通过共缩合合成方法将超顺磁性Fe 3 O 4 纳米晶体装封在印迹介孔有机二氧化硅壳中，且印迹介孔二氧化硅保留了高度有序的二氧化硅结构。在PH = 5.0下，MIIMS对镉的饱和吸附容量达到0.224 mmol/g，镉的吸附在4至5分钟内达到平衡，对Cd 2+ 的吸附能力远高于其他共存的金属离子。六次萃取汽提循环后，MIIMS的吸附效率仍高于94.2%。 3.2. MIP在有机组分分离中的应用 有机物被微生物分解速度很慢，这类污染物易在生物体内富集，也容易成为水体中潜在的污染源，包括多环芳烃，卤代烃，有机氮化物，有机磷化物，表面活性剂，有机染料等。 Sikiti P.等 [ 21 ] 通过本体聚合合成了分子印迹聚合物，将2，3，7，8-四氯二苯并二恶英作为模板分子，甲基丙烯酸(MAA)作为功能单体，乙二醇二甲基丙烯酸酯(EDMA)作为交联剂，氯仿用做成孔溶剂，1，1-偶氮二(环己基脲腈) (ABCHC)作为引发剂。在该研究中，制备不同摩尔比的模板与官能单体已获得最佳聚合摩尔比，经实验测试表明，最佳为1:6。该研究结合通过改变0.3至10 μg/L的初始浓度进行，保持其他参数如PCB的体积(5 mL)恒定和MIP或NIP的质量(5 mg)。发现MIP中PCB-77的最大结合能力为10 mg/g，NIP为3.5 mg/g。MIP能力明显高于NIP。制备的分子印迹聚合物具有很好的吸附分离能力。 Yu P.等 [ 22 ] 制备了一种表面分子印迹聚合物(SMIPs)，它是以基于酵母为基质材料的细乳液聚合合成的。然后，通过傅立叶透射红外光谱(FT-IR)，扫描电子显微镜(SEM)，透射电子显微镜(TEM)，热重分析(TGA)和元素分析来表征分析测试。结果表明，所得椭圆形分子印迹聚合物涂有一定厚度的印迹层。然后，使用SMIP作为吸附剂从水溶液中选择性除去2，4–二氯苯酚(2，4-DCP)。进行结合实验的批量模式以确定SMIP的平衡等温线，动力学，再生和选择性识别。结果表明，SMIPs对2，4-DCP (298 K时29.25 mg/g)具有突出的特异性识别能力。在其他竞争性化合物(如2，4，6-TCP，3-CP和2，6-DCP)存在下，SMIPs对2，4-DCP也具有出色的选择性识别能力。最后，成功地采用SMIPs从水环境样品中选择性吸附2，4-DCP。 Roxarsone是一种含有砷的饲料添加药物，最广泛用于家禽和养猪业。Roxarsone排入环境已造成严重的污染问题。 在此，Fan W.等 [ 23 ] 设计并合成了用于选择性识别和吸附洛克沙胂及其衍生物的可重复使用的功能材料。相互作用机制基于酸碱相互作用和表面分子印迹。制备以硅胶为核心的双官能化核壳结构，用作表面分子印迹聚合物的载体。以3-氨基丙基三乙氧基硅烷和甲基丙烯酰氧基丙基三乙氧基硅烷为功能单体，以乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂，偶氮二异丁腈为引发剂，乙腈为溶剂，成功设计合成了洛克沙胂表面分子印迹聚合物。结合研究表明，用分子印迹可以显着提高洛克沙胂及其衍生物的识别选择性(3.5~4倍)。此外，所制备的用于选择性识别和吸附洛克沙胂的功能材料可重复使用多次而不会显着降低其吸附能力。 Zhang Y.等 [ 24 ] 将分子印迹技术与Fenton氧化技术结合。通过增加非均相Fenton催化剂对目标污染物的选择性吸附来达到增加。非均相Fenton催化剂通过两步法制备。首先，沸石颗粒由目标污染物亚甲基蓝(MB)在其聚集体中印迹，其次，铁离子负载在沸石聚集体上以形成分子印迹的Fe-沸石(MI-FZ) Fenton催化剂。其对MB的吸附量高达44.6 mg/g，而未印迹的Fe-沸石(FZ)的吸附量仅为15.6 mg/g。MI–FZ对MB的Fenton去除率为87.7%，比FZ高33.9%。MI-FZ对MB的选择性Fenton氧化进一步通过其对溶液中混合的MB和双酚A(BPA)的去除性能得到证实。MB的去除率为44.7%，而BPA的去除率仅为14.9%。这一事实表明，分子印迹适合制备Fe-沸石(FZ)基Fenton催化剂，具有高选择性，可去除目标物。 磺酰胺是广泛使用的合成抗生素，具有亲水性和稳定性。它们很容易迁移到环境和水生动物中，如果被人类食用，会增加患癌症，耐药性和过敏症状的风险。 Hu Y.等 [ 25 ] 开发了一种表位磁性印迹方法，可以从水样中富集多种磺胺类抗生素。表位磁性分子印迹聚合物(EMMIPs)通过自由基聚合制备，使用乙烯基官能的Fe 3 O 4 作为核心，磺胺(SA)作为模板，甲基丙烯酸作为功能单体，乙二醇二甲基丙烯酸酯作为交联剂。结合实验表明，EMMIPs仅在5分钟内达到吸附平衡，吸附SA为2040 μg/g，而表位磁性非印迹聚合物仅为462 μg/g。EMMIPs与HPLC结合用于检测地表水样品中的六种磺胺类抗生素。回收率为79.3%至92.4%，相对标准偏差为0.9%至7.3%。 Lin Z.等 [ 26 ] 制备单单体分子印迹磁性纳米颗粒作为吸附剂，用于在该研究中从水中选择性萃取双酚A。采用单一的双功能单体制备分子印迹聚合物，避免了传统策略的繁琐的试错优化。此外，双酚F用作双酚A的虚拟模板，以避免残留模板分子的干扰。这些纳米粒子不仅具有较大的吸附容量和对双酚A的良好选择性，而且具有优异的磁响应性能。此外，它们还成功地用作各种水样中双酚A的磁性固相萃取吸附剂，包括自来水，河水和海水。与传统的固相萃取相比，发现该方法对双酚A的选择性萃取更有效，方便和经济。这些纳米颗粒的分离可以通过外部磁场轻松实现，优化的吸附时间仅为15分钟。不同水样中双酚A的回收率为85.38%~93.75%，相对标准偏差小于7.47%。这些结果表明，单体分子印迹磁性纳米颗粒有可能成为流行的吸附剂，用于从水中选择性提取污染物。 全氟辛烷磺酸(PFOS)是一种持久性有机污染物，具有很高的生物和化学稳定性。开发快速，选择性的PFOS废水处理吸附方法非常重要。 Guo H.等 [ 27 ] 制备了用于全氟辛烷磺酸吸附的新型分子印迹聚合物(MIP)。为了获得快速吸附动力学，使用碳微球作为载体(MIP-CMSs)将MIP设计为表面聚合物。为了确保对模板的高吸附选择性，使用具有不同功能结构的两种单体，即甲基丙烯酰氧基乙基三甲基氯化铵(DMC)和2-(三氟甲基)丙烯酸(TFMA)作为双功能单体。采用场发射扫描电子显微镜，采用能量色散谱仪，透射电子显微镜和傅里叶变换红外光谱对MIP-CMSs的结构和形貌进行了表征。基于吸附实验，可以得出结论，MIP-CMSs在酸性条件下对PFOS具有特异性结合特性。吸附平衡时间为1 h，而pH = 3时吸附容量为75.99 mg/g。与不同结构的污染物共存对PFOS的选择性影响不大。 Abbasi Ghaeni F.等 [ 28 ] 制备了一系列分子印迹的微米和纳米聚合物，用于识别和分离水介质中的一些有机磷农药(OPPs)。与非印迹聚合物(NIP)相比，研究了分子印迹聚合物(MIP)的结合特性。我们的数据显示，所有MIPs对水中的马拉硫磷，敌敌畏，二嗪农和草甘膦具有比NIP更高的亲和力(75:25， v/v)。优化聚合物的结合因子显着高于其他MIP的结合因子。优化的MIP用于OPPs的水处理和纯化的能力与活性炭粉末在水性介质中的能力相当。